8 2.4. Método de ensaio 2.4.1. O método utilizado é o descrito no anexo 3, ponto 1. 2.5. Pontos de impacto (ver anexo 17, figura 3) 2.5.1. Para as chapas de vidro planas e as chapas de vidro curvas, os pontos de impacto, representados respetivamente no anexo 17, figuras 3 a) e 3 b), por um lado, e no anexo 17, figura 3 c), por outro lado, devem ser os seguintes: Ponto 1 : o centro geométrico da vidraça. Ponto 2 : para as chapas de vidro curvas com um raio mínimo de curvatura «r» inferior a 200 mm. O ponto deve ser escolhido sobre a mediana mais comprida na parte da vidraça em que o raio de curvatura é menor. 2.5.2. Em cada ponto de impacto devem ser ensaiados quatro provetes. 2.6. Interpretação dos resultados 2.6.1. O resultado de um ensaio deve ser considerado satisfatório se a fragmentação cumprir as seguintes condições: 2.6.1.1. O número de fragmentos num quadrado de 5 cm × 5 cm não pode ser inferior a 40. 2.6.1.2. Para efeitos da regra anterior, um fragmento situado sobre um lado do quadrado conta como meio fragmento. 2.6.1.3.